56 J- W. Retgers, Isomorphismus der Wolframate und Molybdate 



nits und dem Vorwiegen des Akermanits zusammenhänge, findet durch die 

 unter II. angeführten Zahlen keine Stütze, da die von mir untersuchten 

 optisch positiven Krystalle mehr von der hypothetischen Gehlenitbeimengung 

 enthalten als z. B. der negative Melilith aus dem Basalt von Hochbohl 

 und ebensoviel als der gleichfalls optisch negative Melilith vom Vesuv. 



Der niedrige Gehalt an „Gehlenit", d. h. an Sesquioxyden in den 

 positiven Krystallen 14ß und 179 e von J. H. L. Vogt kann allein deren 

 Charakter der Doppelbrechung nicht erklären, da die von mir untersuchten 

 positiven Krystalle mehr Sesquioxyde besitzen als negative Melilithe. Auch 

 die von F. Fouque: 1 beschriebene optisch positive Melilithvarietät enthält 

 verhältnissmässig viel Sesquioxyde. Vielleicht kann mit mehr Eecht der 

 grosse Gehalt an Magnesia in den von J. H. L. Vogt und von mir be- 

 schriebenen positiven Krystallen deren optischen Charakter erklären. Wäh- 

 rend sonst 1 Mol. Mg auf mehr als 3 Mol. Ca kommt, enthalten die von 

 mir untersuchten 1 Mol. MgO auf nur 2 Mol. CaO und ähnlich ist das 

 Verhältniss in den von J. H. L. Vogt angeführten Analysen 146 und 179 e. 

 Indessen ist bei der Unsicherheit in der Zusammensetzung der Melilithe 

 und den grossen Schwankungen, denen dieselbe unterliegt, die Ursache für 

 das Variiren einzelner Eigenschaften nicht mit Sicherheit anzugeben. 



Was die Entstehung des Meliliths im Cementofen angeht, so kann 

 dieselbe nicht dahin erklärt werden , dass das Rohmaterial der Cement- 

 fabrikation beim Brennen geschmolzen und dann zu den Krystallen erstarrt 

 sei. Das Rohmaterial wird durch innige Mischung von Kalkstein und 

 Thon in solchem Verhältniss bereitet, dass das nach dem Brennen er- 

 haltene kohlensäure- und wasserfreie Product etwa 60°/ n Monoxyde, 14% 

 Sesquioxyde und 23 °/ Kieselsäure enthält. Die Masse ist also viel stärker 

 basisch als der Melilith, und sie geräth bei der Temperatur des Cement- 

 ofens auch nicht in Schmelzflivss. sondern sintert nur. Die Chamottesteine 

 dagegen, mit denen die Wände des Ofens bekleidet sind, werden beim 

 Brennen des Cements oberflächlich geschmolzen, und die stark saure Schmelze 

 mit 63— 88°/ Si0 2 und 5— 30°/ A1 2 3 kann mit der basischen Cement- 

 masse unter Bildung von Melilith reagiren. Der hohe Gehalt an Magnesia 

 erklärt sich dadurch, dass ein stark dolomitischer Kalkstein zur Herstellung 

 des Cementrohmaterials verwendet wurde. 



Der Isomorphismus der Wolframate und Molybdate mit den 

 Sulfaten, Seleniaten und Chromaten. 

 Von J. W. Retgers. 



Haag, 22. Juli 1891. 

 Ich habe neuerdings (Zeitschr. f. physikal. Chemie 8. 63. 1891) den 

 Isomorphismus der grossen Eeihe der Alkali-Sufate , -Seleniate und -Chro- 



1 F. Fottque : Sur im mineral artificiel provenant cVune scorie de forge. 

 (Bull. soc. franQ. de min. 9. 287. 1886.) 



